— 573 — 



6. ° Dipende dalla magnetizzazione limite, raggiunta coli' effetto irrever- 

 sibile, ed è tanto maggiore quanto maggiore è questa e, sensibilmente, si 

 annulla con questa. 



7. ° Consiste sempre in una diminuzione, in valore assoluto, della ma- 

 gnetizzazione limite. 



8. ° I cicli elastici fra =fc 180° non riescono simmetrici rispetto all'asse 

 delle magnetizzazioni, ma hanno il ramo corrispondente alla torsione posi- 

 tiva (dalla quale si comincia sempre a torcere) più corto dell'altro. Essi sono 

 sempre percorsi nel solito modo, ossia col ramo di ritorno più lontano dal- 

 l'asse delle torsioni di quello che non sia il ramo di andata. 



















































20 





















ì 













49 







/ 



























'« - 



--^ 





















\ 











IT 





l 







-2 









-1feo 





0 



80 



160 



-1É.0 



-8o 



0 



9,0 





-1fco 





0 



80 



160 









V 









I 









Fi 









Da misure che verranno riferite in altra Nota risulta pure che: 



9.° Variando l'ampiezza delle torsioni, partendo sempre da punti del 

 ciclo magnetico, raggiunto il punto limite, si hanno effetti ciclici differenti 

 secondo i differenti casi. 



IO. 0 Per torsioni sufficientemente ampie il ciclo elastico di un filo di 

 ferro invece di essere percorso nel solito senso, è percorso in senso contrario 

 presentando la isteresi negativa, come, in certe condizioni, il nickel. 



11. 0 Esiste un'ampiezza di torsione per la quale l'area del ciclo elastico 

 sensibilmente sparisce, come era stato già argomentato dal Cantone (') pel 

 nickel. 



Volendo renderci ragione della disimmetria presentata dai cicli elastici, 

 pensando che essa provenisse da una disimmetria del filo, abbiamo spostato 

 lo zero delle torsioni. Difatti, con uno spostamento di -f- 42° pel ciclo del 

 punto / abbiamo ottenuto l'intento. Ma la simmetria, raggiunta per una 

 certa ampiezza di torsione, non era mantenuta per ampiezze differenti e, per 

 ampiezze molto grandi, quando l'isteresi riusciva negativa, le lunghezze dei 

 rami venivano invertite, presentando la curva aspetto analogo a quella data 

 dal Nagaoka pel nickel. La causa del fenomeno doveva quindi trovarsi in 

 altro. 



(') Nuovo Cimento, S. 4, t. 5, pag. 290. 



